128 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



dad de vapor de agua que debe apagar la cal libre mezclada con 

 ellos. 



Este resultado se consigue manteniéndolos, sea en silos, sea en 

 bolsas, durante todo el tiempo que la esperiencia aconseja y según 

 la clase de productos de que se trata, influyendo en el efecto pro- 

 ducido, el estado higrométrico del ambiente, el espesor de la capa 

 del ensilaje, su composición, etc., etc. 



Estas distintas influencias han sido estudiadas recientemente 

 por Bonnami, deduciendo que el tiempo por el que se somete un 

 cemento al ensilaje puede dar lugará modificaciones tales que me- 

 joren ó inutilicen completamente un producto, que, en otras con- 

 diciones, hubiera podido ser ó no bueno. 



En el curso de este estudio, hemos podido esperimentar estos 

 hechos. 



En efecto, las primeras muestras que nos remitió el Sr. Bialet, 

 cuando quisimos hacer ensayos de fraguado con ellas, nos dieron 

 un resultado desfavorable, siendo la causa de este fracaso las ave- 

 rías sufridas por la cal, que permaneció más de quince dias á la 

 intemperie en la Estación Retiro, y otros tantos en una obra en 

 construcción. Posteriormente, otras muestras, que nos fueron pre- 

 sentadas, sometidas á iguales ensayos, dieron un resultado lento, 

 pues observamos un retardo considerable en el fraguado de la cal. 

 No obstante, los reboques y otros trabajos que habíamos efectuado 

 con ella se comportaban perfectamente. 



Fué después de estos ensayos que elevamos nuestro informe del 

 7 de Junio próximo pasado, en el cual manifestamos que induda- 

 blemente la cal elaborada por el Sr. Bialet tenía caracteres de hi- 

 draulicidad, pero no eminentes, siendo de fraguado lento. 



Habiendo llamado nuestra atención los reboques y muestras que 

 el dia 3 de Marzo habíamos preparado con la cal averiada, en una 

 obra en construcción, continuamos observándolos y nos convenci- 

 mos, á causa de la consistencia de verdadera piedra que adquirie- 

 ron, que, sin duda alguna, la cal que entraba en su composición 

 tenía los caracteres de una buena cal hidráulica y que el retardo 

 del fraguado fué debido á excesivo aventamiento. 



En presencia de este resultado, de los obtenidos posteriormente 

 y del análisis químico efectuado por el Sr. Kyle, declaramos que 

 la cal elaborada por el Sr. Bialet es eminentemente hidráu- 

 lica. 



Por lo demás, comprobaremos esta afirmación, dando cuenta en 



